Ueber den Einfluß der Viskosität bei Silikatschmelzen. 
197 
durch direkte Beobachtung der Erstarrung und des Schnielzens, 
vorgegangen wurde, haben immer wieder mit vereinzelten Aus- 
nahmen die konstante Reihenfolge der Ausscheidung und nicht eine 
wechselnde, wie .J. Vogt meinte, ergeben. Letzterer lxat meine 
früheren Bestimmungen der eutektischen Punkte in Zweifel ge- 
zogen , ich habe aber nach seiner eigensten Methode die 
eutektischen Mischungen berechnet und die A u s - 
scheidnngsfolge durch Kristallisationsversuche ver- 
glichen, aber auch dann ergab sich fast immer wieder die 
konstante Reihenfolge der Ausscheidungen, die besonders von dem 
Kristallisationsvermögen abhängig ist. natürlich nicht ausschließlich, 
sondern sie ist die Resultierende einer Anzahl von Faktoren, welche 
ich bereits in früheren Arbeiten angeführt habe, und auf die ich 
daher nicht zurückzukommen brauche. Von großer Wichtigkeit 
ist dabei die Kristallisationsgeschwindigkeit und das durch Unter- 
kühlung infolge der Viskosität herb ei ge führte labile 
Gleichgewicht. 
So erwähne ich den Fall Labradorit- Augit. Hier scheidet 
sieh meistens zuerst etwas Augit, dann Labradorit, schließlich 
wieder Augit ab. Bei Mischungen mit Magnetit und Olivin trifft 
ähnliches zu, und findet hier eine wechselnde Ausscheidungsfolge 
statt. Das labile Gleichgewicht scheint sich sehr häufig ein- 
znstellen. H. A. Meers hat neulich auch die Wichtigkeit des 
labilen Gleichgewichts gezeigt. 
Der Unterschied der Schlackenmineralien : Hexagonales Kalk- 
silikat, Fa 3 r alit, Melilith, Akennanit und der eigentlichen gesteins- 
bildenden Mineralien ist also der. daß jene geringere Viskosität 
und viel größeres Kristallisationsvermögen resp. größere Kristalli- 
sationsgeschwindigkeit besitzen , sie stehen hierin also zwischen 
Legierungen und den Gesteinssilikaten, trotzdem ist aber auch bei 
ihnen die Unterkühlung sehr merkbar; immerhin wäre es aber bei 
einigen davon möglich, daß sie eher sich dem eutektischen Schema 
fügen, als solche, bei denen die Kristallisationsgeschwindigkeit sein- 
klein ist, und die daher entweder ausbleiben oder sich zuletzt ab- 
scheiden und da dann die Unterkühlung geringer ist, könnte das labile 
Gleichgewicht seltener Vorkommen, aber man kann die Verhält- 
nisse solcher Schlacken nur in beschränktem Maße auf die Gesteine 
übertragen. Auffallend ist auch der Umstand, daß weder in der 
Natur noch bei künstlichen Schmelzen eutektische Struktur bei 
eutektischen Mischungen sich allgemein einstellt, denn dies ist 
sogar selten. In einer früheren Abhandlung 1 habe ich gezeigt, 
daß bei solchen eutektischen Mischungen das Erstarrungsintervall 
niemals null, sondern zwar verhältnismäßig kleiner, aber immer 
noch ein merkliches ist. Es geht also die Abscheidung nicht plötz- 
Silikatsekmelzen II J, Sitzungsber. k. Akad. Wien. 114. 1905. 
